Rubens: ( ber die Brechungsexponenten einiger fester Körper .)(>5 



In den Kurven der Fig. 5 werden die Ergebnisse solcher Messungen 

 an einigen Beispielen erläutert. Als Abszissen sind, wie in Fig. 3 die 

 eingeschalteten Meßglasdicken, als Ordinäten die beobachteten Galvano- 

 meterausschläge aufgetragen. Die mit a bezeichnete mittlere Kurve 

 gibt die Lage des ersten Minimums der Interferenzkurve (a, Fig. 3) 

 wieder, wenn sich in der oberen Hälfte des Strahlenbündels (außer 

 den eingeschalteten Hilfsplatten JJ, J 2 ) nur eine einzige Meßglasplatte 

 von 1.30 mm Dicke befand 1 . Die Kurven b, und b 2 zeigen die Lage 

 dieses Minimums an, wenn außerdem unten, bzw. oben eine 5.02 mm 

 dicke Platte aus Fluorkron (0. 7185) eingeschaltet ist. Wird die Fluor- 

 kronplatte durch eine ,4.99 min dicke Platte ans schwerstem SilikatÜint 

 (S. 461) ersetzt, so erhält man die mit ß, und c 2 bezeichneten Kurven. 

 Die Kurven d, und <1 2 endlich beziehen sich auf die Einschaltung einer 

 17.14mm dicken Flußspatplatte vor der unteren bzw. oberen Rohr- 

 hälfte. Derartige Versuchsreihen wurden für jede der untersuchten 

 Platten mehrfach angestellt. Die Mittelwerte der beobachteten Ver- 

 schiebungen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 



Bevor wir jedoch die Ergebnisse der Messung näher ins Auge 

 fassen, soll noch eine Fehlerquelle erwähnt werden, welche daher rührt, 

 daß sowohl an der Grenzfläche zwischen der zu untersuchenden Platte K 

 und der Hilfsplatte JJ 1 J 2 , als auch zwischen K und den Meßglas- 

 platten Reflexionen auftreten, durch welche die Zahl der interferenz- 

 fähigen Strahlenbündel noch erhöht wird. Zweifellos können derartige 

 Interferenzen die Form der beobachteten Kurven beeinflussen und auch 

 die Lage des Minimums verschieben. Indessen ist .auch hier zu be- 

 denken, daß das Retlexionsvermögen an den genannten Grenzflächen 

 bei den untersuchten Substanzen im allgemeinen äußerst klein ist und 

 nur in zwei Fällen mehr als 1.5 Prozent beträgt, nämlich 4.0 Prozent 

 bei dem schwersten Silikatllint und 5.2 Prozent bei dem Ebonit. Immer- 

 hin können bei der Messung des Brechungsexponenten dieser Sub- 

 stanzen etwas größere Fehler vorgekommen sein als bei den übrigen 

 Stoffen. 



Die Bedeutung der ersten sieben Spalten der nachstehenden Ta- 

 belle, welche die Ergebnisse aller Beobachtungen enthält, ist nach 

 dem Vorausgehenden leicht verständlich. In der ersten Spalte sind 

 die untersuchten Substanzen aufgeführt, die zweite enthält die Dicke d 

 der verwendeten Platten K, die dritte, vierte und fünfte die Verschie- 



S\ ■+- & 2 

 bungen 6 Z , 6 2 und 6 = - - - des ersten Minimums der Interferenz- 



1 Diese Meßglasplatte wurde in die obere Hälfte des Strahlenbiindels einge- 

 führt und dauernd darin belassen, um die Aufnahme der Kurve d, (Fig. 5) zu ermög- 

 lichen, deren Minimum sonst unmittelbar an den Rand der Zeichnung gerückt wäre. 



Sitzungsberichte 1917, 61 



